44 PRÉPARATION d' ALLIAGES 



leur spécifique et de coefficients de dilatation. Le ferrocobalt a 

 été comparé magnétiquement à du fer de Kohlswa et le gain a 

 été trouvé voisin de 9^0. Les valeurs des différents échantillons 

 variaient entre 8,2 7o 6t 8,7 7o- Ce résultat était encourageant. 

 Ayant besoin de grandes pièces polaires pour électro-aimants, 

 la construction d'un four de dimensions plus fortes fut décidée. 



L'énergie disponible était fournie par un transformateur de 

 20 kw., les dimensions du charbon étaient de ce fait détermi- 

 nées. Nous avons pris des charbons de 20 cm. de diamètre et 

 de 30 cm. de haut avec 2 cm, d'épaisseur de paroi. La hauteur 

 était petite par rapport au diamètre et la perte de chaleur 

 par la circulation d'eau était considérable. Le four a été cons- 

 truit de la même façon que le modèle plus petit. 



Suivant nos prévisions, la fragilité des creusets a été la prin- 

 cipale difficulté. Nous avons, du reste, tenté d'appliquer le 

 même procédé que pour le petit four et d'intercaler dans le 

 petit espace entre le charbon et le creuset de la pâte de magné- 

 site; cette disposition ne nous a pas donné satisfaction dans ce 

 cas, parce que les creusets, ayant un coefficient de dilatation 

 beaucoup plus grand que celui du charbon, faisaient sauter ce 

 dernier. Il fallait donc trouver une matière convenable qui 

 diminuât de volume quand on la chauffait. La magnésie calci- 

 née a, cette propriété ; un mélange de celle-ci avec de la poudre 

 de magnésite, dosé dans de bonnes proportions, a été parfait. 



Comme nous l'avons dit, la perte de chaleur par la circula- 

 tion d'eau était très grande et le transformateur a dû être sur- 

 chargé à 40 kw., c'est-à-dire au double de sa puissance nor- 

 male. Pour supporter cette surcharge, il a été refroidi par un 

 puissant ventilateur ; en outre, l'enroulement secondaire cons- 

 titué par des lames de cuivre non isolées a été refroidi au 

 moyen d'un jet d'eau. Sans cette précaution, la température 

 du cuivre atteignait 200° en 5 à 10 minutes. L'énergie perdue 

 était de 40 à 60 7o, ce qui augmentait de beaucoup la durée de 

 l'opération. On commençait par chauffer lentement pendant 

 six à huit heures pour que le creuset ne se fende pas dès le com- 

 mencement, ensuite il fallait encore 8 à 10 heures pour termi- 

 ner l'opération en envoyant dans le four toute l'énergie néces- 

 saire soit 4000 Amp. sous 10 Volts. On s'assurait de la fusion 



